SÉANCE DU l3 OCTOBRE igi3. 5pl 



Fatigue photo-électrique. — On sait que l'effet photo-électrique diminue, 

 en général, plus ou moins vite, à mesure qu'on fait croître la durée 

 d'exposition. Les causes multiples de ce phénomène ne sont pas très bien 

 connues. On attribue surtout le fait à la présence de l'ozone et des gaz 

 adsorbés par la surface du corps exposé à la lumière. Mais on a supposé 

 aussi que l'oxydation du métal pouvait intervenir dans certains cas. Il 

 semble que cette dernière cause puisse s'expliquer par le fait énoncé plus 

 haut. En effet, dans le cas des divers oxydes du même métal, l'oxyde de 

 degré inférieur ayant une tendance plus grande à s'oxyder et l'oxydation 

 correspondant à une augmentation de la valence de l'atome métallique, cet 

 oxyde doit présenter une fatigue plus grande que l'oxyde supérieur. 



En examinant des oxydes différents du même-métal, j'ai constaté les faits 

 suivants : 



Le bioxyde de plomb, exposé pendant 3 heures et demie à la lumière 

 ultraviolette, a émis des charges électriques qui, exprimées en unités arbi- 

 traires, sont représentées par les nombres 97, 99, 102, 96, 101, 104, 97, 

 95, 95, 104, 97, 102, 100, 102, io3, 102, 101, 100, 101, 99, 102, loi, 101, 

 io5, 104, 93, 101, 100, 99, io3. Etant donnée l'erreur expérimentale qu'on 

 ne peut éviter dans la mesure de la charge (5 pour 100) et la variation 

 de l'énergie électrique entre les bornes de la lampe à mercure (1 pour 100), 

 on peut considérer que le bioxyde de plomb ne présente pas de fatigue 

 appréciable. Le fait avait d'ailleurs été déjà constaté. 



Le protoxyde de plomb, au contraire, se fatigue très vite. Au bout de 

 i5 minutes, l'effet a diminué de Go pour 100. Le bioxyde d'étain ne se 

 fatigue presque pas; au contraire le protoxyde se fatigue très vite, qu'il 

 soit exposé à la lumière ou qu'il soit laissé à l'obscurité. 



J'ai obtenu des résultats analogues avec le bioxyde et le protoxyde de 

 manganèse, l'oxyde rouge et l'oxyde noir de mercure. 



Les oxydes supérieurs de fer, le sesquioxyde et surtout l'oxyde salin, se 

 fatiguent très peu. 



Le bioxyde de molybdène, au bout de 2 heures et demie, a présenté une 

 fatigue de 20 pour 100, tandis que le trioxyde de molybdène a augmenté 

 son émission de 25 pour 100. En même temps, dans les parties qui sont 

 exposées à la lumière, la couleur jaunâtre du trioxyde devient violet 

 pâle('). 



Il semble donc s'être produit une réduction sous l'influence de la lumière 



(') La couleur du bioxyde est violet foncé. 



